398 



D. ZACCAGN A 



La resistenza alla pressione del calcare del Botticino- Mazzano è 

 altissima, come la provano le esperienze eseguite nel laboratorio del 

 Politecnico a Torino ed a Milano, sopra campioni di forma cubica ; 

 resistenza cbe, ragguagliata al cm. quadrato di sezione, corrispose 

 ad un carico di 1200 a 1500 kilogrammi. 



E' però ad avvertirsi che nei pezzi architettonici soggetti a 

 grandi pressioni, come colonne e pilastri, es r guiti con questa pietra, 

 i piani di posa devono essere molto accuratamente lavorati e gli spi- 

 goli convenientemente preparati ; perchè le più piccole ineguaglianze 

 concentrando la pressione su pochi punti, provocano, in causa della 

 struttura vetrina del calcare, una fessurazione verticale che ha ori- 

 gine dal punto maggiormente compresso. Ciò può vedersi in qual- 

 cuna delle colonne formate da vari tronchi sovrapposti nei monu- 

 menti di Brescia, ad esempio sulla facciata della Cattedrale. 



Per contro: la resistenza alla flessione ne è molto limitata. Non 

 è raro infatti di osservare che gli architravi sia negli intercolunni, sia 

 nelle aperture rettangolari inquadrate con stipiti di questa pietra, 

 si presentino spezzati. Ciò è dovuto alla sua mancanza di elasticità; 

 ed anche questa particolarità va attribuita alla grana fina, serrata, 

 vetrina del calcare. 



Molto diverso e il modo di comportarsi che si riscontra nel 

 marmo saccaroide riguardo a queste resistenze. A causa della strut- 

 tura granosa, cristallina, la resistenza alla pressione non è cosi ele- 

 vata. Dalle esperienze fatte a Torino sui marmi apuani risulta che 

 essa può variare da 400 e 500 kilogrammi a cm. quadrato, dallo 

 statuario (Betogli) al bianco comune (Bavaccione) : e raggiunge i 

 600 kilogrammi nelle varietà più salde, che sono quelle a grana fina, 

 secca, degli strati più profondi (Colonnata) e del versante Nord delle 

 Alpi Apuane. 



Per contro la rottura per flessione è molto rara nei pezzi archi- 

 tettonici eseguiti col marmo apuano : e ciò a causa dell'alto grado 

 di elasticità di cui esso è dotato. Gli architravi in marmo difficil- 

 mente si spezzano : si dà anzi il caso di trovarli piuttosto incurvati, 

 come accade in qualche opera di antica costruzione. E' noto del resto 



